डाई अंतर्वेधी निरीक्षण

डाई पेनेट्रेंट इंस्पेक्शन (डीपी), जिसे लिक्विड पेनेट्रेंट इंस्पेक्शन (एलपीआई) या पेनेट्रेंट टेस्टिंग (पीटी) भी कहा जाता है, एक व्यापक रूप से लागू और कम लागत वाली निरीक्षण विधि है जिसका उपयोग सभी सरंध्रता | गैर-छिद्रपूर्ण सामग्रियों (धातुओं) में सतह-तोड़ने वाले दोषों की जांच करने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक, या चीनी मिट्टी)। प्रवेशक को सभी अलौह सामग्रियों और लौह सामग्रियों पर लागू किया जा सकता है, हालांकि लौह घटकों के लिए इसकी उपसतह पहचान क्षमता के बजाय चुंबकीय-कण निरीक्षण का उपयोग अक्सर किया जाता है। एलपीआई का उपयोग कास्टिंग, फोर्जिंग और वेल्डिंग सतह दोषों जैसे हेयरलाइन दरारें, सतह छिद्र, नए उत्पादों में लीक और इन-सर्विस घटकों पर थकान दरारें का पता लगाने के लिए किया जाता है।

इतिहास
1900 के दशक की शुरुआत में रेल उद्योग में उपयोग की जाने वाली तेल और सफेदी विधि दरारों का पता लगाने के लिए प्रवेशकों के सिद्धांतों का पहला मान्यता प्राप्त उपयोग था। तेल और सफेदी विधि में सफाई के लिए तेल विलायक का उपयोग किया जाता है, जिसके बाद सफेदी या चाक कोटिंग लगाई जाती है, जो दरारों से तेल को अवशोषित कर उनके स्थान को प्रकट करती है। जल्द ही तरल में एक डाई मिला दी गई। 1940 के दशक तक, परीक्षण वस्तुओं को भेदने के लिए उपयोग किए जाने वाले तेल में फ्लोरोसेंट या दृश्यमान डाई मिलाई गई थी।

अनुभव से पता चला कि तापमान और भिगोने का समय महत्वपूर्ण था। इससे मानक, समान परिणाम प्रदान करने के लिए लिखित निर्देशों का चलन शुरू हुआ। लिखित प्रक्रियाओं का उपयोग विकसित हुआ है, जिससे डिज़ाइन इंजीनियरों और निर्माताओं को किसी भी उचित रूप से प्रशिक्षित और प्रमाणित तरल प्रवेशक परीक्षण तकनीशियन से उच्च मानक परिणाम प्राप्त करने की क्षमता मिलती है।

सिद्धांत
डीपीआई केशिका क्रिया पर आधारित है, जहां कम सतह तनाव वाला द्रव साफ और सूखी सतह को तोड़ने वाले असंततता में प्रवेश करता है। प्रवेशक को परीक्षण घटक पर डुबाकर, छिड़काव करके या ब्रश करके लगाया जा सकता है। पर्याप्त प्रवेश समय दिए जाने के बाद, अतिरिक्त प्रवेशक को हटा दिया जाता है और एक डेवलपर लगाया जाता है। डेवलपर भेदक को दोष से बाहर निकालने में मदद करता है ताकि निरीक्षक को एक अदृश्य संकेत दिखाई दे सके। निरीक्षण पराबैंगनी या सफेद रोशनी के तहत किया जाता है, जो इस्तेमाल की गई डाई के प्रकार पर निर्भर करता है - फ्लोरोसेंट या गैर-फ्लोरोसेंट (दृश्यमान)।

निरीक्षण चरण
तरल प्रवेशक निरीक्षण के मुख्य चरण नीचे दिए गए हैं:

1. पूर्व सफाई:

परीक्षण की सतह को किसी भी गंदगी, पेंट, तेल, ग्रीस या किसी भी ढीले पैमाने को हटाने के लिए साफ किया जाता है जो या तो प्रवेशक को किसी दोष से दूर रख सकता है या अप्रासंगिक या गलत संकेत दे सकता है। सफाई के तरीकों में विलायक, क्षारीय सफाई चरण, वाष्प कम करना, या मीडिया ब्लास्टिंग शामिल हो सकते हैं। इस चरण का अंतिम लक्ष्य एक साफ सतह है जहां मौजूद कोई भी दोष सतह पर खुला, सूखा और संदूषण से मुक्त हो। ध्यान दें कि यदि मीडिया ब्लास्टिंग का उपयोग किया जाता है, तो यह भाग में छोटे असंतुलन पर काम कर सकता है, और ब्लास्टिंग के बाद के उपचार के रूप में नक़्क़ाशी स्नान की सिफारिश की जाती है।

2. प्रवेशक का अनुप्रयोग:

फिर पेनेट्रेंट को परीक्षण की जा रही वस्तु की सतह पर लगाया जाता है। प्रवेशक आमतौर पर उच्च गीला करने की क्षमता वाला चमकीले रंग का गतिशील तरल पदार्थ होता है। प्रवेशकर्ता को किसी भी दोष को समझने के लिए रुकने का समय दिया जाता है (आमतौर पर 5 से 30 मिनट)। रुकने का समय मुख्य रूप से उपयोग किए जा रहे प्रवेशक, परीक्षण की जा रही सामग्री और खोजी गई खामियों के आकार पर निर्भर करता है। जैसा कि अपेक्षित था, छोटी खामियों के लिए लंबे समय तक प्रवेश की आवश्यकता होती है। उनकी असंगत प्रकृति के कारण, किसी को सावधान रहना चाहिए कि उस सतह पर विलायक-आधारित प्रवेशक लागू न करें जिसे पानी से धोने योग्य डेवलपर के साथ निरीक्षण किया जाना है।

3. अतिरिक्त प्रवेशक निष्कासन:

फिर अतिरिक्त प्रवेशक को सतह से हटा दिया जाता है। निष्कासन विधि को प्रयुक्त प्रवेशक के प्रकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जल-धोने योग्य, विलायक-हटाने योग्य, lipophilicity पोस्ट-इमल्सीफायबल, या हाइड्रोफिलिसिटी पोस्ट-इमल्सीफाईबल सामान्य विकल्प हैं। पायसीकारकों उच्चतम संवेदनशीलता स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, और पानी के स्प्रे के साथ इसे हटाने योग्य बनाने के लिए तैलीय प्रवेशक के साथ रासायनिक रूप से संपर्क करते हैं। सॉल्वेंट रिमूवर और लिंट-फ्री कपड़े का उपयोग करते समय यह महत्वपूर्ण है कि सॉल्वेंट को सीधे परीक्षण सतह पर स्प्रे न करें, क्योंकि इससे खामियों को दूर किया जा सकता है। यदि अतिरिक्त प्रवेशक को ठीक से नहीं हटाया जाता है, तो एक बार डेवलपर लगाने के बाद, यह विकसित क्षेत्र में एक पृष्ठभूमि छोड़ सकता है जो संकेतों या दोषों को छुपा सकता है। इसके अलावा, इससे गलत संकेत भी मिल सकते हैं जो उचित निरीक्षण करने की क्षमता में गंभीर बाधा डाल सकते हैं। इसके अलावा, अत्यधिक प्रवेशक को हटाने का काम एक दिशा की ओर या तो लंबवत या क्षैतिज रूप से किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

4. डेवलपर का आवेदन:

अतिरिक्त प्रवेशक को हटा दिए जाने के बाद, नमूने पर एक सफेद डेवलपर लगाया जाता है। कई डेवलपर प्रकार उपलब्ध हैं, जिनमें शामिल हैं: गैर-जलीय गीला डेवलपर, सूखा पाउडर, पानी-निलंबित, और पानी में घुलनशील। डेवलपर की पसंद पेनेट्रेंट अनुकूलता (कोई पानी में घुलनशील या पानी से धोने योग्य पेनेट्रेंट के साथ -सस्पेंडेबल डेवलपर का उपयोग नहीं कर सकता) और निरीक्षण शर्तों द्वारा नियंत्रित होता है। गैर-जलीय गीले डेवलपर (एनएडब्ल्यूडी) या सूखे पाउडर का उपयोग करते समय, आवेदन से पहले नमूना सूख जाना चाहिए, जबकि घुलनशील और निलंबित डेवलपर्स को पिछले चरण से अभी भी गीले हिस्से के साथ लागू किया जाता है। एनएडब्ल्यूडी व्यावसायिक रूप से एरोसोल स्प्रे कैन में उपलब्ध है, और इसमें एसीटोन, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, या प्रणोदक का उपयोग किया जा सकता है जो दोनों का एक संयोजन है। डेवलपर को सतह पर एक अर्ध-पारदर्शी, समान कोटिंग बनानी चाहिए।

डेवलपर एक दृश्य संकेत बनाने के लिए दोषों से प्रवेशक को सतह पर खींचता है, जिसे आमतौर पर ब्लीड-आउट के रूप में जाना जाता है। कोई भी क्षेत्र जहां से खून बहता है वह सतह पर स्थान, अभिविन्यास और संभावित प्रकार के दोषों का संकेत दे सकता है। परिणामों की व्याख्या करने और पाए गए संकेतों से दोषों को चिह्नित करने के लिए कुछ प्रशिक्षण और/या अनुभव की आवश्यकता हो सकती है [संकेत का आकार दोष का वास्तविक आकार नहीं है]।

5. निरीक्षण:

दृश्यमान डाई प्रवेशक के लिए निरीक्षक पर्याप्त तीव्रता (100 फुट-मोमबत्तियां या 1100 लूक्रस सामान्य है) के साथ दृश्य प्रकाश का उपयोग करेगा। फ्लोरोसेंट प्रवेश परीक्षाओं के लिए कम परिवेश प्रकाश स्तर (2 फुट-मोमबत्तियाँ से कम) के साथ पर्याप्त तीव्रता (1,000 माइक्रो-वाट प्रति सेंटीमीटर वर्ग आम है) का पराबैंगनी (यूवी-ए) विकिरण। परीक्षण सतह का निरीक्षण 10 से 30 मिनट के विकास समय के बाद होना चाहिए, और यह उपयोग किए गए प्रवेशक और डेवलपर पर निर्भर करता है। इस बार की देरी से ब्लॉटिंग क्रिया घटित हो पाती है। दृश्यमान डाई का उपयोग करते समय निरीक्षक संकेत निर्माण के लिए नमूने का निरीक्षण कर सकता है। संकेतों का निर्माण होते ही उनका निरीक्षण करना भी अच्छा अभ्यास है क्योंकि ब्लीड आउट की विशेषताएं दोषों की व्याख्या के लक्षण वर्णन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। 6. सफाई के बाद:

परीक्षण सतह को अक्सर निरीक्षण और दोषों की रिकॉर्डिंग के बाद साफ किया जाता है, खासकर अगर निरीक्षण के बाद कोटिंग प्रक्रियाएं निर्धारित की जाती हैं।

फायदे और नुकसान
डीपीआई का मुख्य लाभ परीक्षण की गति और कम लागत है। नुकसान में केवल सतह की खामियों का पता लगाना, त्वचा की जलन शामिल है, और निरीक्षण एक चिकनी साफ सतह पर होना चाहिए जहां विकसित होने से पहले अत्यधिक प्रवेश को हटाया जा सकता है। खुरदरी सतहों, जैसे-वेल्डेड वेल्ड, पर परीक्षण करने से किसी भी अत्यधिक प्रवेशक को निकालना मुश्किल हो जाएगा और इसके परिणामस्वरूप गलत संकेत मिल सकते हैं। यदि कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है तो यहां जल-धोने योग्य प्रवेशक पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कुछ सतहों पर, पर्याप्त बढ़िया रंग कंट्रास्ट प्राप्त नहीं किया जा सकता है या डाई वर्कपीस पर दाग लगा देगी।

ऑपरेटर के लिए सीमित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है - हालाँकि अनुभव काफी मूल्यवान है। यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सफाई आवश्यक है कि सतह के दूषित पदार्थ हटा दिए गए हैं और मौजूद कोई भी दोष साफ और सूखा है। कुछ सफाई विधियों को संवेदनशीलता का परीक्षण करने के लिए हानिकारक दिखाया गया है, इसलिए धातु के दाग को हटाने और दोष को फिर से खोलने के लिए एसिड नक़्क़ाशी आवश्यक हो सकती है।

प्रवेशक निरीक्षण केवल गैर-छिद्रपूर्ण सामग्रियों पर ही लागू किया जा सकता है

मानक

 * मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईएसओ)


 * आईएसओ 3059, गैर-विनाशकारी परीक्षण - प्रवेश परीक्षण और चुंबकीय कण परीक्षण - देखने की स्थिति
 * आईएसओ 3452-1, गैर-विनाशकारी परीक्षण। प्रवेशक परीक्षण. भाग 1. सामान्य सिद्धांत
 * आईएसओ 3452-2, गैर-विनाशकारी परीक्षण - प्रवेशक परीक्षण - भाग 2: प्रवेशक सामग्रियों का परीक्षण
 * आईएसओ 3452-3, गैर-विनाशकारी परीक्षण - प्रवेशक परीक्षण - भाग 3: संदर्भ परीक्षण ब्लॉक
 * आईएसओ 3452-4, गैर-विनाशकारी परीक्षण - प्रवेशक परीक्षण - भाग 4: उपकरण
 * आईएसओ 3452-5, गैर-विनाशकारी परीक्षण - पेनेट्रेंट परीक्षण - भाग 5: 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर पेनेट्रेंट परीक्षण
 * आईएसओ 3452-6, गैर-विनाशकारी परीक्षण - प्रवेशक परीक्षण - भाग 6: 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर प्रवेशक परीक्षण
 * ISO 10893-4: स्टील ट्यूबों का गैर-विनाशकारी परीक्षण। सतह की खामियों का पता लगाने के लिए सीमलेस और वेल्डेड स्टील ट्यूबों का तरल प्रवेशक निरीक्षण।
 * आईएसओ 12706, गैर-विनाशकारी परीक्षण - प्रवेशक परीक्षण - शब्दावली
 * आईएसओ 23277, वेल्ड का गैर-विनाशकारी परीक्षण - वेल्ड का प्रवेशक परीक्षण - स्वीकृति स्तर


 * मानकीकरण के लिए यूरोपीय समिति (सीईएन)
 * ईएन 1371-1, संस्थापक - तरल प्रवेशक निरीक्षण - भाग 1: रेत, गुरुत्वाकर्षण डाई और कम दबाव वाली डाई कास्टिंग
 * ईएन 1371-2, संस्थापक - तरल प्रवेशक निरीक्षण - भाग 2: निवेश कास्टिंग
 * EN 2002-16, एयरोस्पेस श्रृंखला - धातु सामग्री; परीक्षण विधियाँ - भाग 16: गैर-विनाशकारी परीक्षण, मर्मज्ञ परीक्षण
 * EN 10228-2, स्टील फोर्जिंग का गैर-विनाशकारी परीक्षण - भाग 2: पेनेट्रेंट परीक्षण


 * एएसटीएम इंटरनेशनल (एएसटीएम)
 * एएसटीएम ई 165, सामान्य उद्योग के लिए लिक्विड पेनेट्रेंट परीक्षा के लिए मानक अभ्यास
 * एएसटीएम ई 1417, तरल प्रवेशक परीक्षण के लिए मानक अभ्यास


 * यांत्रिक इंजीनियरों का अमरीकी समुदाय (एएसएमई)
 * एएसएमई बॉयलर और प्रेशर वेसल कोड, खंड वी, कला। 6, तरल प्रवेशक परीक्षा
 * एएसएमई बॉयलर और प्रेशर वेसल कोड, खंड वी, कला। तरल प्रवेश परीक्षा एसई-165 के लिए 24 मानक परीक्षण विधि (एएसटीएम ई-165 के समान)

यह भी देखें

 * फ्लोरोसेंट प्रवेशक निरीक्षण
 * गैर विनाशकारी परीक्षण

बाहरी संबंध

 * and Magnetic Particle Testing at Level 2, International Atomic Energy Agency, 2000(pdf, 2.5 MB).
 * - technical reports summarizing fluorescent penetrant inspection research efforts
 * - an article on how to perform a sensitive visible dye penetrant examination
 * Liquid penetrant testing on NDTWiki.com - Dye penetrant on professional Non-Destructive Testing Wiki (NDTWiki.com)
 * Video on dye penetrant inspection, Karlsruhe University of Applied Sciences
 * Hightech Supplies penetrant liquids